PLO 5'i 



essai de plomb, on obtient toujours plus de métal par le pro- 

 cédé où l'on ajoute du fer; la proportion de celui-ci doit être 

 de 2 5 p. "/, , et le résultat est souvent de 7 5 et même de 80 de 

 plomb pour 100 de galène très-pure. Il paroît qu'en grand et 

 dans les fourneaux, on est obligé d'ajouter plus du quart du 

 poids du minerai de fer; cela va souvent au tiers, dans le four- 

 neau à réverbère. Quelquefois on peut diminuer la proportion 

 de ce métal, en le remplaçant, en partie , par des scories de 

 forges ou autres matières contenant du fer oxidé. Enfin , il ar- 

 rive aussi qu'on ne fait entrer , dans les mélanges à fondre , 

 qu'une quantité de fer trop foible pour s'emparer de tout le 

 soufre, et c'est lorsqu'on ne veut opérer qu'une décomposition 

 partielle et conserver des mattes , ou, comme il arrive au 

 Harz, pour des minerais qui contiennent du cuivre, et où 

 l'on ne veut introduire que le moins de fer qu'il est possible. 



On peut se servir ou de fer forgé (vieille ferraille), ou de 

 fonte concassée ou en grenailles; mais ces matières forment 

 toujours un objet de dépense notable, surtout lorsqu'il faut 

 en trouver annuellement de très-grandes quantités, et c'est 

 pour cela qu'on regarde comme avantageux d'en remplacer 

 une partie par des matières ferrugineuses, comme minerais, 

 scories de forges , etc. 



On a cherché, par des essais faits avec soin, s'il n'étoit 

 pas possible de remplacer le fer métallique par un minerai 

 riche et facile à réduire, de ce même métal. On a reconnu, 

 dans les fonderies de la Silésie (Annal, des mines, lom. 

 Il , pag. 284), qu'en se servant du fourneau à manche et 

 du coke, il y avoit toujours une perte très-notable sur le 

 plomb, du moins relativement an résultat de la fonte avec 

 du fer métallique; et l'on conçoit aisément, en effet, que la 

 difficulté qu'éprouve le minerai de fer à se réduire dans le» 

 fourneaux, le temps qu'exige cette réduction , lorsqu'il ne 

 règne pas une très-haute température dans l'appareil, ne per- 

 mettent pas une prompte décomposition du sulfure de plomb. 

 Alors la perte par volatilisation de cette substance, ne peut 

 manquer d'être considérable , en raison d'un séjour prolongé 

 dans l'intérieur du fourneau , et sous l'action du vent des 

 soufflets; car, ainsi que nous le dirons tout à l'heure, une 

 fonte chaude et rapide est la condition essentielle d'un bon 



